-198- 



Miiieralogie. 



Methode. Die Rechnung wird für die Eisen Laurens County, Mukerop 

 und Bethanien durchgeführt. Diese Methode gestattet noch eine all- 

 gemeinere Verwendung, nämlich aus den Tracen der Flächen eines Kri- 

 stalles mit einer beliebigen Schnittfläche deren Orientierung zu ermitteln. 



V. Wolff. 



W. J. Smith: The Thermomagnetic Analysis of Meteoric 

 and Artificial Nickel-iron Alloys. (Philos. Trans. Royal Soc. of 

 London. Ser. A. 208. London 1908. p. 21—109. Taf. 1—2.) 



Die inhaltsreiche Arbeit bringt eine Fülle wichtiger Ergebnisse für 

 die Erklärung meteorischer Eisen. Auf einem neuen Wege durch das 

 Studium thermomagnetischer Eigenschaften der Meteoreisen und künst- 

 lichen Eisennickellegierungen wird ein Einblick in ihre Struktureigentüm- 

 lichkeiten gewonnen. Die Theorie des Verf.'s gipfelt darin, daß die Er- 

 scheinungen des Verschwindens und Wiedererscheinens des Magnetismus 

 beim Erhitzen der Eisennickellegierungen ein vollständiges Seitenstück zu 

 dem Verschwinden und Wiedererscheinen von Kristallen in gesättigter 

 wässeriger Lösung sind, oder noch besser mit Salzen zu vergleichen sind, 

 die in ihrem eigenen Kristallwasser in Lösung zu gehen vermögen. 



Abschnitt I — ^IV bringt eine Beschreibung des Beobachtungsmateriak 

 und der zur Bestimmung der magnetischen Permeabilität benutzten 

 physikalischen Meßmethoden. Die Untersuchungen wurden über einen 

 Temperaturintervall von 0 — 850'' ausgedehnt. Die Ergebnisse sind graphisch 

 in einer Reihe von Diagrammen, die die Permeabilität als Funktion der 

 Temperatur darstellen, niedergelegt. 



Aus dem Inhalt sei folgendes herausgegriffen. 



Gewählt wurde zur Untersuchung das oktaedrische Eisen von den 

 Sacramento Mountains, Eddy Co., Neu-Mexiko, weil es durch das Fehlen von 

 Elementen, die nicht der eisenmagnetischen Gruppe angehören, für di& 

 Zwecke der Untersuchung besonders geeignet erschien. Die Zusammen- 

 setzung ist: 



Fe Ni Co 



L 91,39 7,86 0,52 



II. 92,84 (92,5-93) 6,81 0,37 Cr. Sp. S 0,025. Kein P und C. 



Spektroskopisch nachweisbar Fe, Ni, Co, Cr. 



I. Analyse von A. E. Fügt. 



IL Analyse von E. A. Wraight, angestellt an dem Beobachtuugs- 

 material. 



Zur magnetischen Untersuchung wurde ein zylindrischer Ring aus 

 der Platte geschnitten, die geometrische Orientierung durch Ätzen des 

 cylindrischen Kernstücks gewonnen. Die Bestandteile waren Kamazit und 

 Taenit, letzterer ist die spätere Bildung. Zum Vergleich wurde ein Had* 

 field-Nickelstahl herangezogen von der Zusammensetzung: 



Fe 93,05, Ni 5,81, C 0,18, Si 0,31, S — , P — , Mn 0,65. 



